106 



Chemie. R.Bunsen, über das Rhodium.— I. Darstellung 

 des reinen Metalls. Bei der i'abrikmässigen Verarbeitung der Platin- 

 erze ergeben sich 3 Producte 1) Erzrückstände, welche in aq. reg. un- 

 löslich sind und aus Osmium und Iridium bestehen. 2) Osmiridium, 

 welches durch aus 1 gewonnen wird und zur Darstellung von Ruthenium 

 dient. 8) Mutterlaugenrückstände, welche aus der vom Platin befrei- 

 ten Königswasserlösung durch Reduction mit Eisen abgeschieden werden 

 und vorzugsweise reich an Palladium und Rhodium sind. Mit letzterem 

 Material arbeitete Verf. und erhielt aus einem Kilogramm derselben nach 

 der von ihm befolgten Methode: 



Kaliumplatinchlorid 117,5 Grm. 



Jodpalladium 77,0 ,, 



Kaliumpalladiumchlorür 19,0 „ 



Schwefels. Iridiumoxyd-Natron 33,2 „ 



Iridiumsesquioxyd 9,1 „ 



Unreines, Rutheniumhaltiges Iridium 4,5 „ 

 Das ursprüngliche Material wurde zunächst mit Va— V« seines 

 Gewichts Salmiak gemengt und im hessischen Tiegel bis zur völligen 

 Verflüchtigung des Salmiak so lange schwach geglüht, bis nur noch 

 Dämpfe von Chloreisen sich zeigten, die aus dem Tiegel genommene 

 Masse mit 2 — 3 Th. roher NO^ bis zur Syrupconsistenz eingedampft. 

 Man behandelt darauf mitW^asser, filtrirt und sättigt mit KCl, wodurch 

 62 Grm. PtCl^ -f KCl erhalten wurden. Das Filtrat wird in eine grosse 

 Flasche gebracht und mit Chlorgas gesättigt. Es werden nun 157 Grm. 

 Salz abgeschieden, welche aus Kaliumpalladiumbichlorid bestehn, ver- 

 unreinigt mit etwas Platin, Iridium und Rhodium. Die Flüssigkeit wird 

 zur Trockne gedampft, liefert wieder mit Wasser zerrieben und filtrirt 

 noch 13,5 Kaliumplatinchlorid. Der zinnoberrothe Palladiumniederschlag 

 (157 Grm.) wurde nun in kochendem Wasser gelöst, gab mit 60 Grm. 

 Oxalsäure eingedampft einen Rückstand von 42 KCl + PtCP; die ab- 

 filtrirte Flüssigkeit gab beim Eindampfen und Erkalten 19 Grm. grüne 

 grosse Krystalle von Kaliumpalladiumchlorür. Die von diesen Krystallen 

 abgelaufene Lauge mit KJ ausgefällt lieferte 77 Grm. PdJ. Die Mutter- 

 lauge davon enthält nur noch Spuren Iridium und Rhodium, welche 

 durch Eindampfen mit KJ zur Trockne als Jodverbindungen erhalten 

 und mit dem ursprünglich in Salpetersäure ungelöst gebliebenen Rück- 

 stand weiter verarbeitet werden, der 0,4 Kilogramm betrug. Man schmilzt 

 zu dem Zwecke 3—3,5 Kilo käufliche Zinkabfälle unter zeitweisem Zu- 

 satz von Salmiak unter einer Chlorzinkschicht in einem 2 Liter fassen- 

 den hessischen Tiegel und trägt jenen zuvor mit Salmiak gemischten 

 und schwach geglühten Rückstand dann ein , worauf man das Feuer 

 nach 2—3 Stunden unter öfterem Salmiakaufgeben unterhält. Nach dem 

 Erkalten besteht der Tiegelinhalt aus 3 Schichten, von denen die obere 

 kein Platinmetall enthält und leicht durch Hammerschlag entfernt wer- 

 den kann ; die mittlere sehr kleine Schicht enthält nur wenige schwerer 

 schmelzbare Körner, diese schlämmt man ab und verarbeitet sie mit dem 

 schön krystallinischen unten befindlichen Hauptregulus. Derselbe wird 



